Chemisch-mineralogische Untersuchungen am Glanzkobalt. (367 
nebeneinander befindliche Schliffe eingesetzt waren , wurden am 
Ende mit Kupferblech umwickelt. Über die beiden umwickelten 
Enden wurde ein gemeinsames Kupferrohr geschoben, so daß die 
darunter gestellte Flamme die beiden Destillationsrohre ganz gleich- 
mäßig erhitzte. Da beide Rohre an dieselbe Quecksilberpumpe 
angeschlossen waren, so befanden sie sich stets unter gleich hohem 
Vakuum. Die Versuchsbedingungen waren nunmehr völlig gleiche. 
Nachdem bis auf Kathodenvakuum ausgepumpt war, wurde mit 
massiger Flamme erhitzt. Schon nach 15 Minuten hatte sich 
heim Glanzkobalt ein deittlicher, rein weißer Beschlag von As^Og 
gebildet, und dieser war noch unverändert, als nach 16 Stunden 
die Destillation unterbrochen wurde. Es hatte mithin der Kobalt- 
glanz bei der angewandten Versuchstemperatur keine Zersetzung- 
erfahren , vielmehr war nur das durch Oxydation bereits vor- 
gehildete As^ Og abdestilliert. 
Der Glaukodot ergab ein gelblichweißes Destillat vonAs^Og, 
gemischt mit Schwefel, welches sich dicht hinter dem Kupferrohr 
rasch bräunte und schließlich fast schwarz wurde. Ein ganz 
schwacher Anflug setzte sich bis zur Pumpe fort. Dieselbe Wärme, 
welche für die Zersetzung des Glanzkobalts nicht ausreichte, hatte 
beträchtliche Mengen von Glaukodot zerlegt. 
Die Analyse ergab folgendes Resultat : 
16 Stunden mäßig erhitzt 
Glaukodot 
Glanzkobalt 
freier Schwefel 
. 0,03 o/o 
0,00 0,0 
amorphes Arsen 
. 0,10 „ 
0,00 „ 
als As^Og dest. Arsen . . . . 
. 0,54 , 
0,15 „ 
metall. und gebund. Arsen . . 
• 0,13 , 
0,00 „ 
Gesamtarsen 
• 0,77 „ 
0,15 „ 
Nachdem die beiden Destillationsrückstände an neue Rohre 
angeschmolzeu waren , wurde unter sonst gleichen Bedingungen 
zum abwechselnden Pumpen und Rösten ttbergegangen. Um die 
Destillation möglichst zu beschleunigen , wurde von Anfang an 
mit starker Flamme erhitzt. 
Schon während des Röstens tritt in beiden Rohren ein weißer 
Beschlag von As^Og auf, welcher beim Pumpen stärker wird. 
Während er jedoch beim Glanzkobalt rein weiß bleibt, nimmt er 
beim Glaukodot rasch eine dunkle Farbe an. Noch nach 22stün- 
digem Rösten ist das Bild imverändert. Erst nachdem durch 
Höherstellen der Flamme die Temperatur gesteigert worden war, 
färbte sich das bis dahin schneeweiße Destillat des Glanzkobalts 
bräunlich bis schwarz. Nach 46stiindigem Erhitzen wurden die 
Kupferumhüllungen etwa 2 cm zurückgezogen. Die Destillations- 
rohre waren jetzt 2 cm weit frei von Destillat. Nach 6 stunden- 
langem Rösten und Pumpen hatte sich beim Glaukodot noch ein 
